유기 전해질 ( 글리세롤 + 0 . 5 wt % NH 4 F ) 800 ㎖ 를 전해질 용액 으로 하 여 , 전해질 용액 의 온도 는 20 ℃, 인가 전압 은 20 V , 양극 소재 는 Ti 로 하 고 , 10 시간 동안 아노 다 이징 처리 하 였 다 . 그 결과 , 직경 30 ∼ 185 nm , 두께 4 . 5 μ m 의 나노 기공 을 얻 을 수 있 었 다 . 본 시험 예 와 같이 유기 전해질 을 전해질 용액 으로 사용 하 는 경우 , 적절 한 크기 의 나노 기공 ( 직경 10 ∼ 300 nm ) 을 얻 기 위해서 는 인가 전압 을 10 ∼ 80 V 로 하 는 것 이 바람직 하 다 . 만 일 인가 전압 이 10 V 보다 낮 을 경우 에 는 Ti → TiO 2 의 산화 과정 이 이루어지 지 않 아서 TiO 2 나노 기공 이 형성 되 지 않 는다 . 또 , 인가 전압 이 80 V 보다 높 을 경우 에 는 아 노다 이징 과정 에서 고전압 으로 인한 절연 파괴 현상 이 일어나 마이크 로 크레이터 가 생성 되 거나 막 의 박리 가 발생 한다 . 본 시험 예의 공정 조건 에서 도 나노 기공 의 두께 는 아 노다 이징 처리 시간 에 비례 하 여 증가 하 다가 평형 상태 가 되 고 , 인가 전압 이 높 을수록 처리 시간 이 단축 된다 .